292 KRÜSS & NILSON, XIOBFLUORKALIUMS REDUKTION MED NATRIUM. 



en voluminös ull-lik massa, omedelbart framför hvilken den gula 

 Chloriden afsatte sig. 



När 0,2.5 5 gr. af det ifrågavarande preparatet, som förut 

 omsorgsfullt befriats från hygroskopisk fuktighet, inlades i ett 

 porslinsskepp och genom upphettning uti torr syrgas förbrändes 

 i ett glasrör, beslog sig röret med en icke ringa mängd vatten 

 och lemnade en eldfast förbränningsåterstod, som vägde 0,334 9 gr. 

 Vigtstillökningen = 0,o7 9 9 gr. syre utgör 31,3 3 proc. af den in- 

 vägda substansens vigt. Det var häraf klart, att en med, Ma- 

 RiGNAC's niobväte analog förening utgjorde hufvudbeståndsdelen 

 deri, med hvars egenskaper, för så vidt de af honom blifvit an- 

 gifna, den också visade god öfverensstämmelse. 



Preparatets sammansättning afgjordes närmare genom föl- 

 jande analytiska bestämningar: 



1. 0,2068 gr. torr substans lemnade vid förbränning i syr- 

 gas 0,0146 gr. vatten, som upptogs och vägdes i ett med poröst 

 chlorcalcium fylldt rör och motsvarar 0,ooi62 gr. eller 0,78 proc. 

 väte; den eldfasta förbränningsåterstoden vägde 0,2 7 37 gr., vigts- 

 tillökningen utgjorde följaktligen 0,o669 gr. eller 32,3 5 proc. af 

 den invägda substansens vigt. 



2. 0,2 382 gr. torr substans gaf på samma sätt 0,oi77 gr. 

 vatten = 0,ooi97 gr. eller 0,8 3 proc. väte och en förbrännings- 

 återstod af 0,3 139 gr. Vigtstillökningen — 0,o7 57 gr. eller 

 31,7 8 proc. 



3. 0,9 170 gr. af den i de anförda försöken erhållna för- 

 bränningsåterstoden smältes i en platinadegel med 5 — 6 gånger 

 så mycket surt kaliumsulfat, hvarvid en mörkgul, klar och fly- 

 tande smälta erhölls, som efter afsvalning stelnade till ett sär- 

 deles vackert gulfärgadt, starkt strålbrytande och alldeles genom- 

 skinligt glas. Det behandlades en tid bortåt med kokande vatten 

 i en platinaskål, dervid afskiljd olöslig niobsyra affiltrerades och 

 tvättades, filtratet fälldes med ammoniak, fällningen tvättades, 

 löstes derpå i saltsyra, fälldes ånyo med ammoniak och det bil- 

 dade jernoxidhydratet tvättades till sist alldeles fritt från chlor. 

 Det gaf efter glödgning 0,oo8 9 gr. jernoxid eller 0,9 7 procent. 



